î344 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



l'augmentation des poids et des aptitudes tinctoriales, la fixation de 6 à 7 p. 100 de 

 chlore qu'on retrouve à l'état d'HCl et de Cl libre, la diminution de l'élasticité et de la 

 ténacité (sauf dans un cas), la conservation des propriétés feutrantes. Le chlore agit 

 plus ou moins suivant la durée et la température de l'action : en présence d'une quan- 

 tité d'eau suffisante, il y a dissolution complète de la laine. 



II. Eau de chlore. — Nous avons étudié l'actiim de l'eau de chlore renfermant o,'|0 à 

 o,5o de Cl actif pour loo""'', en milieu neutre, milieu alcalin (NaOH) et milieu acide (HCl) : 

 Résultats 



MILIEU MILIIiU MILIEU 



NEUTRE ALCALIN ACIDE 



Couleur Jaune. Jauuc. Jaune. 



Poids dimiuiitiou 9,7-> 4.6-20,70 3, 06-4, 'p 



Cl fixé 1Î.63 1,33-0,89 io,o5-i3,39 



Élasticité ( type pris 0,23 0,56-0,28 0,20 



Ténacité ( pour i 0,18 o,G6-o,3i o,iû 



Teinture Mauvaise. .\iiiélic)T-éo. Mauvaise. 



Diminution de poids api-ès teinture ... — — 43,2-45,2 



III. Chlorure de chaux. — ■ La laine a été traitée par un bain acide HCl à i 1/2 p. 100 

 pendant 3o minutes, une solution de chlorure de chaux à i p. 100 pendant 60 minutes, 

 une nouvelle immersion au bain acide pendant ao minutes, on l'a ensuite essorée, lavée 

 et séchée à l'air. Quelques écliantillons ont été traités au bisulfite de sodium. 



Nous avons examiné aussi dr la laine passée seulement en bain acide. Résultats : 



LAINE CHLORÉE 

 LAINE ACIDÉE 1. AINE CHLORÉE ET SULFITÉE TÉMOIN 



.\spect Blaiic. Jaune. lilanc-jauiiàtre. Blanc. 



Diminution de poids p. loo. 0,41 10,11 9,17 o 



Élasticité p. 100 Gain22,8j Perte 8,56 Perte lo o 



Ténacité p. 100 Gainig.io Gain o, 58 Perte 11,6 o 



Chlore fixé p. 100 .... 1,01 1,24 o.'i'i o 



La laine chlorée noircit par l'amidon ioduré. La laine chlorée et la laine chlorée et 

 sulfitée se mouillent beaucoup plus facilement, se teignent en nuances plus foncées et 

 plus brillantes et se rétrécissent beaucoup moins que les témoins. 



En effet, après teinture on observe que : 



La laine chlorée a perdu p. 100 de sa longueur initiale 



— chlorée et sulfitée — o — — 



— acidée — 1 '1 — — 



— témoin — 'lo — — 



En résumé, le chlore en agissant stir la laine la modifie et peut la dis- 

 soudre : dans des conditions déterminées, il lui donne des propriétés non- 



ï 



